라니 ® 니켈 ( 64 g ) 및 티오펜 ( DIPE 중 4 %, 85 mL ) ( EtOH ( 473 mL ) 중 ) 을 수소 화 플라스크 내 에 넣 은 후 , EtOH ( 473 mL ) 에 용해 시킨 중간체 5 ( 17 . 2 g , 54 mmol ) 을 첨가 하 였 다 . 상기 플라스크 를 탈기 시키 고 , 그 후 수소 가스 로 플러시 한 후 14 ℃ 에서 6 시간 동안 교반 시켰 다 . 반응 혼합물 을 디 칼라이트 ( dicalite ) ® 에서 여과 시키 고 , EtOH 및 THF 로 세척 한 후 생성물 을 증발 에 의해 농축 시켰 다 . 생성물 을 정제 하 였 다 ( 실리카 , 0 / 100 에서 6 / 94 까지 의 MeOH / DCM ) . 순수 한 분획 을 증발 시켜 중간체 6 ( 10 . 34 g , 60 %) 을 생성 하 였 다 .